OO 
2. Il sistema TICV — Sn Cl. 
Come venne da me trovato (') il cloruro stannoso dà, col cloruro di 
piombo soluzioni solide in ogni rapporto. Il comportamento del cloruro tal- 
loso col cloruro stannoso è perfettamente simile a quello col cloruro di 
piombo. Anche in questo caso le temperature di solidificazione presentano un 
minimo a 82 mol. °/, di Sn Cl, e a 185°. Molto verosimilmente l’ intervallo 
di cristallizzazione è molto più ristretto che non pel sistema precedente. 
3. Il sistema TV CL — Hg Cl,. 
Nella fusione delle miscele di questi due sali distilla alquanto cloruro 
mercurico, che si raccoglie nelle parti fredde della provetta ove avviene la 
fusione. In questo sublimato non esiste traccia di sali tallosi, dimodochè, 
una volta raccolto e pesato, sì può portare poi una correzione nella compo- 
sizione della miscela solidificata. 
I due sali ad alta temperatura si combinano per dare luogo a due di- 
versi composti, uno dei quali ha certamente la formula T] Cl. Hg Cl, e 
fonde inalterato a 224°, e l’altro assai probabilmente la formola 4T1C1. 
Hg Cl, decomponibile alla fusione, la cui temperatura di formazione giace 
a 250°. Questi due composti dànno tra loro e coi componenti soluzioni so- 
lide in rapporti assai larghi. La miscela eutettica tra le soluzioni solide 
sature tra Hg Cl. e TI CI. Hg Cl» giace a 64 mol. °/, circa di cloruro mer- 
curico e a 183° circa. Le durate di arresto di questa cristallizzazione eutet- 
tica si riducono a zero rispettivamente a 53 e a 76 mol. °/, di Hg Cl», con- 
centrazioni che possono essere prese come il limite di saturazione delle 
soluzioni solide tra Hg Cl, e TI Cl. Hg Cl... 
Si ha inoltre formazione di soluzioni solide tra il composto T] C] . Hg Cl, 
e il composto 4 TI Cl. Hg Cl,, dimodochè l'arresto eutettico tra i due scom- 
pare a concentrazioni «in cloruro talloso inferiori della composizione data per . 
quest’ultimo composto, la composizione del quale non risulta netta nemmeno 
dalle durate di arresto dovute allo sviluppo di calore nella sua formazione 
(ved. tab. 3 e diagramma 3°). La miscelaYeutettica giace a 32 mol. °/, circa 
di Hg Cl, e a 205°, le durate di questa cristallizzazione si annullano a con- 
centrazioni inferiori a quelle date per la concentrazione dei due composti, 
ma non si potè cogliere esattamente il limite. Per la curva di raffredda- 
mento della miscela a 3,3 mol.°/, di Hg Cl» non sì nota nessun arresto alla 
temperatura di formazione (250°) di 4 TI Cl. Hg Cl»; ciò farebbe concludere 
per la formazione di soluzioni solide tra 4 TI Cl. Hg Cl, ed il cloruro talloso. 
(1) Questi Rendiconti, 20, 1° sem., 61 (1911). 
